ET d'iiistoire naturelle. 581 



I'aclioii de I'acide sulfuriquc, il en resulta xm acier fort dur , mais 

 qui se forge tres-bien et qui est supeiieur au meilleur acier. Us 

 out reussi a le reprodnire [jlusieuvs fois avec le nieme succes. 

 Quoiqu'il paroisse que cet alliage n'csl pas encore tout-a-fait 

 aussi parfait que celui de I'acier avcc le rhodium , la facilile 

 qu'on pourra avoir de le produire, en rendra uecessairement 

 I'applicalion frequenle dans les arts. 



Les alliages d'acii-T el de platine renssissent parfailemenl dans 

 beaucoup de proportions , et jouisscnl de I'exctllente propriete 

 de ne poi;)l s'oxider liFi contact de I'air humide. A parlies e'gales 

 en poids , I'alliage prend un tres-beau poli qui ne se lernit pas 

 et qui ofiVe la plus belle teinte possible jiour un niiroir. Avec 

 go de platine el 20 d'acier, il en fut a peu pres de menie; mals 

 la pesanleur specifique fut plus grande; 10 de platine el 80 d'a- 

 cier dounerent aussi un bel alliage, niais qui poli, oflVil une teinle 

 damassee ; pour les inslrumeiis Iranclians , le meilleur alliage 

 paroit etre celui qui resnlle de 1 a 3 pour 100; c'est-a-dire , 

 de 1,5. 



Les alliages d'acier et de rhodium paroissent aussi jouir de pro- 

 priiiles importantes , comme une lenacite suffisanle pour qu'ils 

 ne se cassent pas a la forge ou a la trempe, et suitout une du- 

 rete si reniarquable, que pour recuire {tempering) quelques articles 

 Iranclians fails avec cet alliage , il fallut une temperature de So" 

 Far. environ de plus que pour le meilleur wootz, quoique celui- 

 ci en demande une de 40° Fa'"- de plus que le meilleur acier 

 fondu d'Anglelerre. 



L'or forme aussi un bon alliage avec I'acier, mais moius bon, 

 a ce qu'il paroit , que I'argenl , le platine et le rhodium. 



L'acier f;iil aussi un alliage avec 2 pour 100 de cuivre; il s'allie 

 aussi avec I'elain; mais les essais, il est vrai incomplels, de 

 MM. Stodarl et Faraday, ne leur permellenl pas de croire que ces 

 alliages seront d'une bien grande ulilite. 



En general, ces experiences ont ele failes sur de pelites quanlites 

 de metaux, excedant raremenl 2,000 gr. en poids , ce qui pourroit 

 fairu craindre que les resullats ne fussent pas aussi heureux , quand 

 on les execulera en grand; mais, comme le foul justementobserver 

 les auleurs, on ne voil pas pourquoi on n'auroit pas le mcme 

 succes, si on apportoil les memes soins a suivre les memes proce- 

 des. Au reste, on va essa^er I'alliage de I'acier avec I'argent 

 qui est evidemmeul le plus important el le plus aise, el les resul- 

 tats en seroul bienlot publics. 



